Sicbzelinloc Abschnitt. Holzer. (Scliluss.) 9(jl 



unten bcschnebenon , von Klntja scnrijalcnsis Jiiss. al)geleileten Gam- 

 bia-Mahagoni oder (Jailceclraliolz identisch ist, handelt es sich 

 hierbei um ein Holz oder um Hülzer noch nicht sieber bekannter Ab- 

 stammung') und verscliicdeuer Henennung, wie Afric.iin, Axiin, Lagos, 

 JNiger u. a. 



Die untersui-bten, .uis llanduug »nballi'ucn l'rojjen sind von t.'cbtem, 

 amerikaniseln'n .Mabagoni, dessen hellfarbigen Sorten sie äusserlich sehr 

 ähneln, scbou durch geringere Schwtre und llihle, und im Querschnitt 

 durch ilcn Mangel In-ller (Juerzonen verschieden. Unter dem Mi- 

 kroskop zeigen sich in Tangentialscbnitten die meisten Markstiahlen brei- 

 ter als dort (5 und mehr — bis 9 — Zellen breiig und mit auffallend 

 spitzen, 48 — IÜ8a hohen Endzellen versehen, denen sich nicht selten 

 noch eine grössere Zelle (seltener eine einfache ileibe solcher;, gegen den 

 inneren Theil des Markstrahles anschliesst, wo die Zellen, von einzelnen 

 grösseren an den Rändern abgesehen, gewöhnlich nur \\ — 35 p, hoch 

 sind. Neben diesen breiten, etwa 0,37 — 0,80 mm hohen Markstrahlen 

 kommen mitunter auch ein- bis dreischichtige, nur bis 0,37 nun hohe, 

 durchweg aus grösseren Zellen bestehende vor. Die Zellen aller Mark- 

 strahlen sind sehr dünnwandig, im Inneren dieser sich gegenseitig oft 

 abilachend, an und nahe den Kanten in radialer Richtung verkürzt und 

 häufig grosse Galciumoxalatkrystalle enthaltend. Strangparenchym in der 

 Nähe der Gefässe reichlicher als beim echten .Mahagoni, aber keine Quer- 

 zonen bildend. Fasern von massiger Wanddicke, gefächert. Färbung iler 

 Wände und hihait der Gefässe und Markstrahlzellen wie beim echten 

 Mahagoni. 



Nach den vorliegenden Proben kann es sich bei diesem »Ostafri- 

 kanischen ^lahagoni« wohl nur um einen Ersatz minderwerthiger ameri- 

 kanischer Mahagonisorten handeln. 



68) Gambia-Mahagoui. 

 (Cailcedraholz. ) 



Das Gambia-Mahagoni oder Gailcedraholz, auch als >Madeira-.Maha- 

 Koni« beschrieben ■■^], gilt als das Kernbolz der in Senegambien einhei- 



3 048,337 kg gegen 995.312 kii im .Iiilin- ISO'i La Qiiinzaine colonialc, I (189?;, Nr. 41. 

 p. 10'.). 



1) Vgl. Warburg im »Tropenpllanzcr-, I, ls97, Nr. 12, p. 3» 7. 



i) Wiesner, RolislulTe, 1. .\iill., p. .177. .Nacli Seniler I. c, p. 6s3 soll iiiun 

 la England unter Madeira-Mahagoni das von den Bahania-hisehi in kleinen, etwa 

 I m langen und 13 — 20 cm starken IMöcken in den Handel gebrachte, liefrothe. sehr 

 diclite, reicli gemaserte Mahagoniholz verstehen. 



Wiesner, Pflanzenstoffe. H. 'i. Aufl. r.l 



